109 



(dem ersten der gemessenen Krystalle) nach Einschaltung des 

 Gypsblättchens dar. Sektor 1 und 4 befinden sich in der 

 Auslöschungslage; das übrige ist aus der Figur zu ersehen. 



Abweichungen von diesem Verhalten traten ein, wenn 

 mehrere Pyramiden sich über einer Fläche erhoben und die 

 einzelnen Flächen derselben in Folge dessen in einander über- 

 giengen. Ein derartiger Fall ist in Fig. 11 und 12 dar- 

 gestellt. In Fig. 11 ist der Verlauf der Kanten angegeben, 

 und in Fig. 12 das optische Verhalten desselben Krystalls. 

 Ein Zusammenhang der optischen Struktur mit der Streifung 

 ist liier noch leicht zu erkennen. 



Im convergenten Licht bemerkte man undeutlich auf der 

 Oktaederfläche den Austritt einer excentrischen Barre. 



Eine Platte ||ooOoo zeigte in der Diagonalstellung 

 Viertheilung nach den Diagonalen. Auslöschung trat ein, wenn 

 die Randkanten, also die Combinationskanten ooOoo : mit den 

 Schwingungsrichtungen der Nicols zusammenfielen. Jedoch war 

 die Auslöschung nicht ganz vollständig ; es waren immer noch 

 einige hellere Streifen zu erkennen. Das Verhalten dieser 

 Alaune entspricht dem des gelblichbraunen Granat von Sala 

 in Schweden. 



Die Ätzfiguren zeigten die bekannte Form und waren 

 über die ganze Fläche gleichmässig verbreitet. 



Die polyedrisch gestreiften Krystalle, die nach Mallard'- 

 scher Auffassung dem triklinen System zugerechnet werden 

 müssten, kann man nun ohne Mühe in Lösungen anderer 

 Alaune weiterwachsen lassen. In reinem Kali -Alaun über- 

 ziehen sie sich mit einer isotropen Schicht, in gemischtem 

 Alaun mit einer doppeltbrechenden. Letzterer Fall ist in 

 Fig. 13 dargestellt; die äussere Zone ist Ammoniak- -f- Eisen- 

 Alaun. Zu bemerken ist, dass das isotrope Band zwischen 

 Hülle und Kern hier fehlt ; die Schichten sind nicht von ent- 

 gegengesetztem optischen Charakter. 



Es ist nun leicht begreiflich, dass auch in der Natur, 

 wo durch viele Umstände während des Bildungsprocesses der 

 Krystalle leicht ein Wechsel der Lösung bedingt werden kann, 

 häufig die Gelegenheit zur Bildung optisch anomaler Krystalle 

 gegeben ist, und es darf nicht Wunder nehmen, wenn Mine- 

 ralien mit so wechselnder Zusammensetzung und so wechseln- 



